— 99 — 



Ho determinato in questo residuo l'allumina ed il ferro ed ho avuto, i 

 risultati seguenti : 



A1 2 0 3 gr. 0,01 1642 = Al gr. 0,00061 

 Fe 2 0 3 » 0,008470 = Fe » 0,00590 . 



Ho ripetuto l'esperimento, non solo per rivedere i fatti or ora notati, 

 ma soprattutto per eliminare ogni dubbio sullo sviluppo di gas, manifestatosi 

 nel trattamento con potassa dell'acqua concentrata e rimasta in contatto della 

 lega alluminio-ferro. 



In questo nuovo esperimento ho avuto lo sviluppo <T idrogeno come dianzi, 

 ed ho prolungato il contatto dell'acqua colla lega più ehe nella esperienza 

 antecedente, col fine di ottenere risultati più visibili e non dubbi. Di fatti, 

 interruppi l'esperienza allorché il gas non soltanto aveva riempito l'eudio- 

 metro, ma traboccava da qualche giorno. Ho tolto l'eudiometro dal becherino, 

 facendo in esso cadere i pezzettini di lega; ho decantato l'acqua in un altro 

 becherino, ove l'ho lasciata per qualche ora aftinché le sostanze in sospen- 

 sione avessero agio di depositarsi, e nuovamente ho decantato l'acqua, lascian- 

 done una certa quantità per evitare il passaggio di particelle deposte. Ho 

 scartato la filtrazione, sia per carta, sia per amianto od altro, perchè molte 

 sostanze colloidali sono trattenute dalle materie filtranti, e le soluzioni diven- 

 gono vuote. 



Il liquido decantato, limpidissimo e scolorato, è stato evaporato in bagno- 

 maria fino a pochi centimetri cubi e trattato con alcune goccie di soluzione 

 concentrata di potassa. Ho avuto uno sviluppo manifesto di gas, come se 

 l'alcali fosse venuto in contatto di alluminio metallico. 



Nessun dubbio, adunque, mi sembra che possa più esistere sulla causa 

 dell'ossidazione dell'alluminio nell'acqua distillata e sulla interpretazione da 

 darsi alla maggiore o minore celerità colla quale avviene la ossidazione. Da 

 ciò segue la supposizione che il ferro, essendo un metallo facilmente ossida- 

 bile e facilmente solubile nell'acqua, per agire da ossidante sull'alluminio, 

 deve raggiungere nel liquido una determinata concentrazione, la quale sarà 

 raggiunta rapidamente o lentamente a seconda che nell'alluminio vi sia mag- 

 giore o minore quantità di ferro, ovvero a seconda che l'acqua agisca su di 

 una lega a titolo elevato di ferro oppure a titolo basso o bassissimo. L'an- 

 nerimento della superficie metallica immersa è l' indice di cotesta concen- 

 trazione raggiunta, anzi oltrepassata, poiché è in questo momento che il ferro 

 inizia quell'azione ossidante, meravigliosa, infinita, propria esclusivamente 

 delle diastasi. Ho detto infinita, quantunque appaia che questa azione tenda 

 ad un limite, come abbiamo visto dallo sviluppo di idrogeno, che va affie- 

 volendosi per quasi annullarsi dopo un mese e 12 giorni. Ciò avviene però, 

 come io credo, per la sottrazione costante della superfìcie metallica, poiché 

 su di essa cristallizza e tenacemente aderisce uno strato più o meno spesso 



